## PENGARUH PENAMBAHAN SERBUK ARANG CANGKANG SAWIT TERHADAP KUAT GESER LANGSUNG PADA TANAH LEMPUNG
Dyah Pratiwi Kusumastuti 1 , Irma Sepriyanna 2 , dan Arief Suardi Nur Chairat 3
1 Prodi Teknik Sipil, Institut Teknologi PLN, Jl. Lingkar Luar Barat, Jakarta Barat 11750 Email korespondensi: dyah.pratiwi@itpln.ac.id
2 Prodi Teknik Sipil, Institut Teknologi PLN, Jl. Lingkar Luar Barat, Jakarta Barat 11750 Email: irma.sepriyanna@itpln.ac.id
3 Prodi Teknik Industri, Institut Teknologi PLN, Jl. Lingkar Luar Barat, Jakarta Barat 11750 Email: arief.suardi@itpln.ac.id

## ABSTRAK
Salah  satu  jenis  tanah  berbutir  halus  adalah  tanah  lempung  yang  memiliki  sifat  kohesi dengan tingkat plastisitas yang rendah sampai dengan tinggi dan daya dukung yang rendah. Tingginya  tingkat  plastisitas  dapat  menyebabkan  tingginya  potensi  mengembang  tanah lempung.  Untuk  mengurangi  plastisitas  dan  meningkatkan  daya  dukung  pada  tanah lempung    sehingga  perlu  adanya  perbaikan  parameternya.  Metode  perbaikan  yang sederhana adalah stabilisasi kimia. Pada penelitian ini digunakan serbuk arang cangkang sawit  sebagai  bahan  stabilisasi  tanah  lempung.  Serbuk  arang  cangkang  sawit  yang ditambahkan  berdasarkan  berat  kering  tanah  bervariasi  mulai  5%,  10%  dan  15%. Penambahan  serbuk  arang  cangkang  sawit  tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruhnya terhadap plastisitas dan parameter kuat geser tanah lempung. Hasil pengujian di  laboratorium  didapatkan  tingkat  plastisitas  tanah  lempung  menurun  seiring  dengan penambahan  serbuk  arang  cangkang  sawit.  Sedangkan  untuk  parameter  kuat  geser diketahui bahwa nilai kohesi mencapai nilai optimum dengan variasi penambahan serbuk arang  cangkang  sawit  10%  dengan  nilai  sebesar  44,04  kPa.  Namun  hal  tersebut  tidak berlaku  dengan  nilai  sudut  geser  dalam  yang  semakin  lama  semakin  meningkat  seiring dengan bertambahnya serbuk arang cangkang sawit. Penambahan serbuk arang cangkang sawit pada tanah lempung dapat menyebabkan hilangnya sifat kohesif dan tanah lempung menjadi lebih berbutir.
Kata kunci : Tanah lempung, Serbuk arang cangkang sawit, Plastisitas, Kuat geser

## ABSTRACT
One type of fine-grained soil is clay that has cohesive properties with low to high of plasticity and low bearing capacity. The high of plasticity can cause a high potential for swelling of clay. To reduce plasticity and increase the bearing capacity of clay soils, it is necessary to improve its parameters. A simple  improvement  method is chemical stabilization. In this study, palm shell charcoal powder was used as a clay stabilizing agent. Palm shell charcoal powder added based on the dry weight of the soil varied from 5%, 10% and 15%. The palm shell charcoal powder aims to determine its effect on plasticity and shear strength parameters of clay. The results of laboratory tests showed that the plasticity of clay decreased with the addition of palm shell charcoal powder. As for the shear strength parameter, it is known that the cohesion value reaches the optimum value with variations in the addition of 10% palm shell charcoal powder with a value of 44.04 kPa. However, this does not apply with the value of the angle of internal  friction  which  is  increasing  with  the  increase  in  palm  shell  charcoal  powder.  The addition of palm shell charcoal powder to the clay can cause the loss of cohesive properties and the clay becomes more granular.
Keywords : Clay, Palm shell charcoal powder, Plasticity, Shear strength

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  lempung  yang  merupakan  tanah dengan butiran halus serta memiliki sifat kohesif dan plastis ketika kadar air sedang [14].  Namun  tanah  lempung  dapat berubah  menjadi  sangat  lunak  ketika kadar airnya tinggi sehingga menyebabkan  perubahan  volume  yang besar  atau  mengalami  proses  kembang susut  yang  relatif  cepat  [5].  Selain kembang  susut  yang  relatif  cepat  dan tinggi,  rendahnya  daya  dukung  juga dimiliki tanah lempung yang sangat lunak sampai lunak [3].
Untuk  mengatasi  kekurangan  pada  tanah lempung,  maka  perlu  dilakukan  upaya perbaikan  pada  karakteristiknya.  Metode perbaikan tanah, khususnya karakteristik tanah  lempung  salah  satunya  adalah stabilisasi tanah [6]. Stabilisasi tanah yang paling  efektif  dan  lebih  murah  adalah dengan  penambahan  bahan  tambah  atau stabilisasi kimia [9].
Bahan  tambah  yang  sering  digunakan dalam  stabilisasi  antara  lain  limbah industri seperti steel slag [1], penggunaan semen [7], kapur [15], abu sekam padi, fly ash dan  abu  cangkang  sawit.  Beberapa penelitian  stabilisasi  kimia  dengan menggunakan  abu  cangkang  sawit menyatakan 12% abu cangkang sawit yang ditambahkan  akan  meningkatkan  kuat tekan tanah  lempung  [13].  Abu  cangkang sawit  yang  ditambahkan  sebesar  15% pada  tanah  lempung  menyebabkan peningkatan  nilai  kuat  tekan  bebas sebesar 329,15% [8].  Bertambahnya abu cangkang sawit pada tanah lempung dapat menyebabkan nilai sudut geser meningkat tetapi juga menurunkan nilai kohesi [2].
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya,  maka  pada  penelitian  akan dilakukan  pengujian  terhadap  tanah lempung yang ditambahkan serbuk arang cangkang  sawit.  Serbuk  arang  cangkang sawit yang ditambahkan bervariasi mulai 5%,  10%  dan  15%.  Penambahan  serbuk arang cangkang sawit pada tanah lempung pada penelitian bertujuan untuk mengetahui  perubahan  plastisitas  dan
kuat gesernya serta mengetahui persentase optimum penambahan serbuk arang cangkang sawit.

## 2. METODE PENELITIAN

## Benda uji
Benda uji yang digunakan pada penelitian merupakan tanah lempung asli dan tanah lempung  dengan  penambahan  serbuk arang  cangkang  sawit.  Tanah  lempung pada  pengujian  atau  penelitian  berasal dari  daerah  Cengkareng,  Jakarta  Barat. Untuk  pembuatan  benda  uji,  tanah lempung  diambil  pada  kedalaman  ±  1  m dari permukaan, kemudian tanah lempung dibawa dan disimpan dalam laboratorium. Selain tanah lempung, benda uji penelitian menggunakan  serbuk  arang  cangkang sawit. Serbuk  arang  cangkang  sawit  yang digunakan  melalui  proses  penumbukan dan penyaringan. Pada proses pembuatan benda  uji,  serbuk  arang  cangkang  sawit yang dicampurkan dengan tanah lempung merupakan arang yang lolos saringan No. 200 atau memiliki diameter < 0,075 cm. Setelah  tanah  lempung  dan  serbuk  arang cangkang  sawit  disiapkan,  dilanjutkan dengan  pembuatan  benda  uji  yaitu mencampurkan  tanah  lempung  asli dengan serbuk arang cangkang sawit yang telah ditentukan presentasenya. Benda uji yang dibuat terdiri dari :
a. Tanah lempung asli
b. Tanah  lempung  +  5%  serbuk  arang cangkang sawit
c. Tanah  lempung  +  10%  serbuk  arang cangkang sawit
d. Tanah  lempung  +  15%  serbuk  arang cangkang sawit
Untuk  setiap  benda  uji  yang  dibuat  akan dilakukan  pengujian  plastisitas  dan  kuat geser langsung.

## Metode pengumpulan data
Data-data  dari  hasil  pengujian  di laboratorium
dikumpulkan untuk kemudian  dilakukan  analisis.  Pengujian yang dilakukan meliputi:
a. Batas Cair
Batas  cair  merupakan  kondisi  kadar air  pada  tanah  yang  berada  diantara keadaan  cair  dan  plastis  [12]. Pengujian  batas  cair  mengacu  pada SNI  1967:2008  mengenai  Cara  uji penentuan batas cair tanah. Pengujian batas cair dilakukan dengan menentukan  kadar  air  pada  setiap pukulan pada benda uji yang berada di dalam  alat cassagrande ,  kemudian kadar  air  batas  cair  ditentukan  pada pukulan atau ketukan ke-25.
Gambar 1. Alat Cassagrande untuk Pengujian Batas Cair
b. Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Batas  plastis  merupakan  kondisi kadar air pada tanah diantara keadaan plastis  menjadi  semi  padat  [4]. Penentuan  kadar  air  batas  plastis dilakukan  dengan  menggulung  tanah sampai  gulungan  tersebut  mulai terlihat  retak  pada  kondisi  dengan diamater  3,1  mm  [10].  Sedangkan untuk  mendapatkan  nilai  indeks plastisitas,  berdasarkan  selisih  kadar air  pada  batas  cair  dengan  kadar  air batas  plastis  tanah.  Pengujian  batas plastis mengacu pada SNI 1966:2008 mengenai  Cara  uji  penentuan  batas plastis dan indeks plastisitas tanah.
c. Kuat Geser Langsung Kemampuan  tanah  untuk  menahan atau  melawan  tegangan  geser  yang terjadi  ketika  tanah  mengalami pembebanan  didefinisikan  sebagai kuat  geser  tanah  [11].  Penentuan parameter kuat geser dapat dilakukan dengan  penyelidikan  atau  pengujian di  laboratorium  atau  di  lapangan. Pengujian  di  laboratorium  salah satunya adalah dengan uji kuat geser langsung.  Prosedur  pengujian  kuat geser  langsung  pada  penelitian mengacu  pada  SNI  3420:2016 mengenai  Metode  uji  kuat  geser langsung  tanah  tidak  terkonsolidasi dan tidak terdrainase. Pada  pengujian  kuat  geser  langsung dilakukan  perhitungan  nilai  gaya geser  maksimum  (P)  yang  berfungsi untuk  mendapatkan  nilai  tegangan geser.  Tegangan  geser  maksimum dihitung dengan persamaan:
𝜏 𝑚𝑎𝑥 = 𝑃 𝐴 (1) dengan τ max =  tegangan  geser maksimum  (kPa),  P  =  gaya  geser maksimum (kN), A = luar bidang geser benda uji (mm 2 ).
Setelah  perhitungan  tegangan  geser maksimum,  kemudian  dapat  digambar grafik  yang  menghubungkan  antara tegangan  normal  dan  tegangan  geser maksimum.  Berdasarkan  grafik  tersebut maka  dapat  ditentukan  nilai  kohesi  dan sudur  geser  yang  merupakan  parameter kuat geser.

## Analisis data
Pada  langkah  analisis  data  ini  dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data hasil pengujian  dari  setiap  variasi  benda  uji. Data-data  pengujian  dihitung  dengan menggunakan  standar  atau  pedoman sesuai  dengan  pengujian  yang  dilakukan. Hasil  pengujian  berupa  parameter  kadar air  batas  cair,  kadar  air  batas  plastis, indeks  plastisitas  dan  parameter  kuat geser  yang  terdiri  dari  kohesi  serta  kuat geser dalam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Persiapan benda uji
Sebelum  pengujian  dilakukan,  hal  utama yang  dilakukan  adalah  dengan  membuat benda uji. Benda uji yang akan diteliti atau diuji  terdiri  dari  tanah  lempung  dan serbuk  arang  cangkang  sawit.  Tanah lempung  yang  digunakan  merupakan contoh tanah terganggu yang diambil pada kedalaman   ± 1 m di bawah muka tanah.
Gambar 2. Tanah Lempung yang Sudah
Disimpan di Laboratorium
Untuk serbuk arang cangkang sawit yang digunakan  dalam  penelitian  mengalami beberapa proses pekerjaan, yaitu pembakaran  cangkang  sawit  sampai menjadi  arang  dan  penghalusan  arang cangkang  sawit.  Penghalusan  arang cangkang sawit bertujuan untuk mendapatkan  serbuk  arang  cangkang sawit yang lolos saringan No. 200.
Setelah  tanah  lempung  dan  serbuk  arang cangkang  sawit  tersedia,  dilanjutkan dengan membuat campuran antara tanah lempung  dan  serbuk  arang  cangkang sawit. Pencampuran serbuk arang cangkang  sawit  dibuat  sesuai  dengan variasi  persentase  penambahan  terhadap berat  kering  tanah  lempung  yang  telah ditentukan  sebelumnya,  yaitu  5%,  10% dan 15%.
Gambar 3. Proses Pembakaran Cangkang

## Sawit

## Pengujian batas cair
Uji  batas  cair  dilakukan  pada  tanah lempung  asli  dan  tanah  lempung  yang telah  ditambahkan  dengan  serbuk  arang cangkang sawit. Hasil pengujian batas cair disajikan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Hasil Pengujian Batas Cair
Benda uji Batas cair, LL (%) Tanah lempung 72 Tanah  lempung  +  5%  serbuk arang cangkang sawit 71 Tanah lempung + 10% serbuk arang cangkang sawit 51 Tanah lempung + 15% serbuk arang cangkang sawit 46 Sumber: hasil pengujian
Berdasarkan  hasil  pengujian  batas  cair (Tabel 1) terlihat bahwa semakin banyak penambahan serbuk arang cangkang sawit maka  kadar  air  batas  cair  semakin
menurun.  Penambahan  serbuk  arang cangkang sawit menyebabkan kandungan air  dalam  benda  uji  untuk  menentukan kondisi batas cair menjadi berkurang.

## Pengujian  batas  plastis  dan  indeks plastisitas
Hasil  pengujian  kadar  air  pada  kondisi batas  plastis  tanah  pada  penelitian  ini digunakan  untuk  menentukan  indeks plastisitas.  Hasil  pengujian  batas  plastis disajikan pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Hasil Pengujian Batas Plastis
Benda uji Batas plastis, PL (%) Tanah lempung 25 Tanah  lempung  +  5%  serbuk arang cangkang sawit 31 Tanah lempung + 10% serbuk arang cangkang sawit 33 Tanah lempung + 15% serbuk arang cangkang sawit 37 Sumber: hasil pengujian
Nilai  kadar  air  pada  kondisi  batas  plastis menunjukkan semakin bertambah serbuk arang  cangkang  sawit  pada  tanah lempung, maka nilai kadar air batas plastis semakin  menurun.  Penurunan  kadar  air batas  plastis  pada  benda  uji  tidak  terlalu besar,  dimana  penurunan  terbesar  pada penambahan 15% serbuk arang cangkang sawit atau mengalami penurunan sebesar 32,4%.
Setelah  kadar  air  pada  batas  plastis didapatkan,  maka  selanjutnya  adalah perhitungan indeks plastisitas. Perhitungan  indeks  plastisitas  dilakukan dengan persamaan: 𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 (%)   −  𝑃𝐿 (%) (2)
Hasil  perhitungan  nilai  indeks  plastis dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:
Tabel 3. Hasil Pengujian Indeks Plastis Benda uji Indeks plastis, IP (%) Tanah lempung 47 Tanah  lempung  +  5%  serbuk arang cangkang sawit 40 Tanah lempung + 10% serbuk arang cangkang sawit 18 Tanah lempung + 15% serbuk arang cangkang sawit 9 Sumber: hasil pengujian
Berdasarkan  hasil  perhitungan  indeks plastisitas  pada  benda  uji, terlihat  bahwa nilai  indeks  plastis  tanah  lempung semakin  menurun  dengan  bertambahnya serbuk  arang  cangkang  sawit.  Hal  ini dipengaruhi turunnya kadar air batas cair dan  naiknya  kadar  air  batas  plastis. Menurunnya  nilai  indeks  plastis  pada benda  uji  dapat  diartikan  bahwa  potensi mengembang  tanah  lempung  yang ditambahkan serbuk arang cangkang sawit semakin rendah.

## Pengujian kuat geser langsung
Pada pengujian kuat geser langsung akan didapatkan kohesi dan sudut geser dalam yang  merupakan  parameter  kuat  geser. Hasil pengujian kuat geser langsung dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:
Tabel  4.  Hasil  Pengujian  Kuat  Gser Langsung
Benda uji Kohesi, c (kPa) Sudut geser dalam, φ ( o ) Tanah lempung 20,45 10,70 Tanah  lempung  +  5% serbuk arang cangkang sawit 38,53 16,75 Tanah lempung + 10% serbuk arang cangkang sawit 44,04 39,08
Tanah lempung + 15% serbuk arang cangkang sawit 34,59 50,71 Sumber: hasil pengujian
Gambar 4. Hubungan Antara Benda Uji dengan Parameter Kuat Geser
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  geser langsung  pada  Tabel  4  dan  Gambar  4 didapatkan  bahwa  penambahan  serbuk arang  cangkang  sawit  terhadap  tanah lempung  mempengaruhi  parameter  kuat geser.
Penambahan serbuk arang cangkang sawit menyebabkan peningkatan  parameter  kuat  geser, khususnya  nilai  kohesi  sampai  dengan penambahan  10%  saja,  untuk  kemudian mengalami penurunan pada penambahan serbuk arang cangkang sawit 15%. Namun perilaku  tersebut  tidak  berlaku  pada perubahan  parameter  kuat  geser  yaitu pada  nilai  sudut  geser  dalam.  Pada  nilai sudut geser dalam, semakin banyak serbuk arang  cangkang  sawit  yang  ditambahkan pada  tanah  lempung  menyebabkan  nilai sudut geser dalamnya semakin meningkat.
Menurunnya  nilai  kohesi  pada  benda  uji disebabkan semakin banyak serbuk arang cangkang  sawit  yang  ditambahkan sehingga  daya ikatan  antar butiran tanah lempung  berkurang  dan  tanah  menjadi semakin  berbutir.  Hal  ini  sebanding dengan  semakin  tingginya  nilai  sudut geser  dalam  akibat  semakin  banyaknya
serbuk  arang  cangkang  sawit  yang ditambahkan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  hasil  pengujian  dan pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa : a. Serbuk  arang  cangkang  sawit  yang ditambahkan  pada  tanah  lempung mempengaruhi plastisitasnya. Semakin  banyak  serbuk  arang cangkang  sawit  yang  ditambahkan, plastisitas  tanah  lempung  semakin menurun sehingga potensi mengembang  semakin  rendah  atau berkurang. b. Penambahan  serbuk  arang  cangkang sawit pada tanah lempung menyebabkan  perubahan  nilai  pada parameter  kuat  geser.  Semakin banyak  penambahan  serbuk  arang cangkang  sawit  menyebabkan  nilai kohesi meningkat tetapi hanya sampai penambahan 10%, untuk penambahan 15% mengalami penurunan.  Sedangkan  peningkatan nilai sudut geser dalam terjadi seiring dengan  penambahan  serbuk  arang cangkang sawit.
c. Persentase optimum yang diharapkan dalam  penambahan  serbuk  arang cangkang  sawit  pada  tanah  lempung terdapat pada penambahan 10%. Hal ini  disebabkan  nilai  kohesi  yang didapatkan mencapai nilai maksimum.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Alfansyah, M. A., dan Kusumastuti, D. P.  (2020).  “ Pengaruh  Limbah Slag Baja Terhadap  Parameter  Kuat Geser  Tanah  Dasar ”.  J.  Forum  Mek., Vol. 9 No. 2, 52-62.
[2]  Amin,  Z.,  Rismalinda.,  dan  Ariyanto, A.  (2019).  “Pengaruh Pencampuran
Abu Cangkang Kelapa Sawit Terhadap  Nilai  Kuat  Geser  Tanah Lempung”. J. Taxiway, Vol. 1 No. 1, 1 -
8.
0 10 20 30 40 50 60 Tanah lempung Tanah lempung + 5% SACS Tanah lempung + 10% SACS Tanah lempung + 15% SACS Kohesi Sudut geser
[3]  Anggraini,  M.,  dan  Saleh,  A.  (2020). “ Penambahan  Abu  Tandan  Kelapa Sawit dan Semen Terhadap Nilai CBR (California  Bearing  Ratio)  Pada Tanah Lempung ”. Siklus J. Tek. Sipil, Vol. 6 No. 1, 49-55.
[4]  Darwis,  F.  dan  Mulya,  E.  R.  (2020). “ Karakteristik Tanah Timbunan dari Desa  Daeo  Sebagai Subgrade pada Struktur  Perkerasan  Jalan ”.  Dintek, Vol. 13 No. 1, 20-27.
[5]  Engriani,  D.,  dan  Ramahdana,  A. (20 19). “ Penggunaan Abu Cangkang Sawit Dan Semen Untuk Meningkatkan  Kepadatan  Tanah Lempung  Desa  Tanjung  Rejo ”.
Saintek ITM, Vol. 32 No. 2.
[6]  Fathonah, W., Mina, E., Kusuma, R. I., dan  Ihsan,  D.  Y.  (2020).  “ Stabilisasi Tanah  Menggunakan  Semen  Slag Serta  Pengaruhnya  Terhadap  Nilai California Bearing Ratio (CBR) (Studi Kasus: Jl. Munjul, Kp. Ciherang, Desa Pasir  Tenjo,  Kecamatan  Sindang Resmi,  Kabupaten  Pandeglang) ”. Jurnal Fondasi, Vol. 9 No. 1, 87-93.
[7]  Hendry.,  dan  Amalia,  D.  (2016). “Stabilisasi Tanah Le mpung Padalarang Menggunakan Vermikulit  Dan  Semen  Untuk Meningkatkan Daya Dukung ( Ucs ) ”.
J. Tek. Sipil, Vol. 3 No. 2, 19-32.
[8]  Kusuma, R. I., Mina, E., dan Bonar, R. (2015).  “ Stabilisasi  Tanah  Lempung dengan  Menggunakan  Abu  Sawit terhadap  Nilai  Kuat  Tekan  Bebas (Studi  Kasus  Jalan  Desa  Cibeulah, Pandeglang) ”. Jurnal Fondasi, Vol. 4 No. 2, 69-80.
[9]  Kusumastuti,  D.  P.,  Sepriyanna,  I. (2019).  “ Soft  Soil  Stabilization  with Rice  Husk  Ash  and  Glass  Powder Based  on  Physical  Characteristics ”.
First  International  Conference  of Construction,  Infrastructure,  and Materials, Vol. 650 No. 1, 1-6.
[10]  Lestari,  I.  G.  A.  I.  (2014).
“ Karakteristik Tanah Lempung Ekspansif  (Studi  Kasus  di  Desa Tanah  Awu  ,  Lombok  Tengah) ”.
GaneÇ Swara, Vol. 8 No. 2, 15-19.
[11]  Makupiola,  C.  A.,  Rachman,  R.,  dan Wong,  I.  L.  K.  (2021).  “ Pengaruh Penambahan  Abu  Cangkang  Kelapa Sawit pada Tanah Lempung dengan Uji Direct  Shear ”.  Paulus  Civil Engineering  Journal,  Vol.  3  No.  2, 267-275.
[12]  Mina, E., Kusuma, R. I., dan Subowo, I. S.  L .  (2016).  “ Pengaruh  Fly  Ash Terhadap  Nilai  CBR  dan  Sifat-Sifat Propertis  Tanah. Studi Kasus :  Jalan Raya  Bojonegara  km  19  Serang Banten ”. Jurnal Fondasi, Vol. 5 No. 2, 40-50.
[13]  Panjaitan,  S.  R.  N.,  dan  Masri,  M. (2020). “ Pengaruh  Pemeraman Terhadap  Nilai  Kuat  Tekan  Tanah Lempung  Sungai  Serdang  Batang Kuis Deli Serdang Dengan Penambahan  Abu  Cangkang  Sawit ”.
JCEBT, Vol. 4 No. 1, 32-41. [14]  Sarifah,  J.,  dan  Pasaribu,  B.  (2017). “ Pengaruh Penggunaan Abu Cangkang  Kelapa  Sawit  Guna Meningkatkan Stabilitas Tanah Lempung ”.  Bul.  Utama  Tek.,  Vol.  13 No. 1, 55-61.
[15]  Widhiarto, H., Andriawan, A. H., dan Matulessy,  A.  (2015).  “ Stabilisasi Tanah  Lempung  Ekspansif  Dengan Menggunakan Campuran Abu- Sekam Dan Kapur ”. LPPM Pengabdi. Untag, Vol. 1 No. 2, 135-140.